( 299 ) 

 des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Malheureusement, la ma- 

 gnésie est encore en ce moment à un prix trop élevé (200 francs la tonne) 

 pour être employée seule. J'ai fait à ce sujet quelques expériences sur une 

 petite échelle, mais j'ai été obligé de les abandonner, faute d'avoir à ma 

 disposition une presse hydraulique et les matrices nécessaires pour com- 

 primer la terre. 



» Il reste cependant encore un point obscur que mes expériences sur 

 les soufflures de l'acier n'ont pas suffisamment éclairé. Lorsqu'un métal 

 roche, il n'expulse généralement les gaz qui produisent le rochage qu'au 

 moment de sa solidification : on peut le remarquer facilement avec le cuivre, 

 l'argent, le platine, etc. L'acier possède également cette propriété, et il 

 semblerait d'après cela qu'il pourrait bien exister une certaine analogie 

 entre tous ces phénomènes, analogie qui amènerait probablement à une 

 explication commune et permettrait de classer ces faits dans une même 

 catégorie. 



» Je terminerai en citant encore une expérience que j'ai gardée pour la 

 dernière, parce qu'elle me permettra de hasarder une hypothèse ou plutôt 

 une explication de ce qui se passe dans le rochage de l'acier; mais, je le 

 répète, ce sera une simple hypothèse à laquelle je n'attache qu'une valeur 

 relative. 



» Si l'on fond successivement, dans des creusets de terre réfractaire im- 

 parfaitement lûtes, du fer, de l'acier doux, de l'acier vif, de la fonte noire 

 et de la fonte blanche, on observe ce qui suit après le refroidissement des 

 différents métaux : 



» Le culot de fer n'a aucune soufflure. 



» Le culot d'acier doux est rempli de cavités. 



» I^e culot d'acier vif en a sensiblement moins. 



» La fonte noire n'a pas de soulflures; néanmoins les gouttelettes proje- 

 tées sur le couvercle et retombées à la surface du culot indiquent qu'il y a 

 eu rochage, mais avant la solidification du métal. 



» Enfin, la fonte blanche n'a aucune soufflure. 



» Supposons que ces métaux en fusion dissolvent de l'oxyde de fer, mais 

 que cette dissolution (bien qu'en contact avec le carbone de l'acier) ait la 

 propriété de ne produire de l'oxyde de carbone qu'à une température dé- 

 terminée; cette température serait à peu près celle de la fusion de l'acier 

 doux, et par conséquent notablement supérieure à la température de fusion 

 de la fonte blanche. On pourrait alors expliquer ce qui se passe dans le ro- 

 chage de l'acier. En effet, quand on fondra du fer qui d'après mon hypothèse 



